SÉANCE DU 25 AVRIL 1904. Io43 



essayé plusieurs à 5 pour 100, 10 pour 100, 40 pour 100, 60 pour 100 d'alu- 

 minium) m'ont fourni, au moule, trois line^ots superposés et bien séparés 

 par liquation : en bas, du plomb; au-dessus, un alliage de plomb et d'alu- 

 minium ; en haut, de l'aluminium : les trois métaux s'étant placés par ordre 

 de densités décroissantes. 



» L'anaivse cliimique du lingot intermédiaire m'a donné, suivant la vitesse de 

 refroidissement du lingot coulé ou suivant l'état liygrométrique du moule, une teneur 

 en aluminium variant de 90 pour 100 à 97 pour 100. 



» 11 me paraissait donc inutile d'essayer des alliages à moins de 90 pour 100 en alu- 

 minium. 



» 1" J'ai essayé alors trois alliages à 98 pour 100, 95 pour 100, 98 pour 100 

 d'aluminium; avec une aussi faible teneur en plomb, le mélange se fait 

 mieux entre les deux métaux liquides dans le creuset; j'ai pu réussir, sans 

 liquation cette fois, ces trois alliages. Le fer de l'aluminium, entraîné par 

 une petite quantité de plomb, à l'état de scories (au fond du creuset), ne 

 demeurait plus qu'à l'état de traces dans les trois alliages analysés ensuite 

 (le plomb faciliterait donc le départ du fer allié à l'aluminium). 



» Les densités respectives de ces trois alliages sont : 



2,745 pour l'alliage à 9.3 pour 100 



2,674 » 9'5 



» 



2 , 600 » 98 » 



» Elles décroissent naturellement en même temps que la teneur en plomb. La densité 

 de l'aluminium, débarrassé du fer, serait 2,5o. Les points de fusion, très voisins de 

 celui de l'aluminium, s'élèvent de l'alliage à gS pour 100 à l'alliage à 98 pour 100. Leur 

 couleur est voisine de celle de l'aluminium, mais ils ont moins d'éclat. Ces alliages 

 s'aplatissent au marteau, se coupent bien au burin, et présentent une tranche d'un 

 beau blanc d'argent; ils sont déjà moins durs que l'aluminium, se plient aisément; sur 

 une cassure, on distingue une structure à gros grains, assez serrés. Chaque alliage 

 n'est sans doute qu'une simple juxtaposition des molécules des deux métaux; car, en 

 les refondant et en les coulant en baguettes de 2°"'°; 7 de diamètre seulement (les pre- 

 miers lingots avaient 1'^™ de diamètre), j'ai obtenu trois alliages à ; 



92 pour 100 (avec le lingot à 98 pour 100), ayant pour densité . . . 2,766 

 94 » » 9.5 » » ... 2 , 69 1 



96 » » 98 » » ... 2 , 67 1 



» Ils s'étaient enrichis en plomb. 



» Cette modification, dans la teneur, indiquant une tendance à la liquation, oblige 

 à refroidir brusquement l'alliage coulé. 



» Ces alliages sont inoxydables ii l'air humide et à la température de la 



